über die magnetischen Eigenschaften der Nickel-Kobalt-Legieruugeii. 42^ 



diskutiert worden ist^). Diese Methode empfiehlt sich vor allem 

 wegen der kleinen Ausdehnung des dabei notwendigen magnetischen 

 Feldes und der dadurch ermöglichten relativ grossen Intensität des- 

 selben und wegen der Einfachheit, mit der sie relative Messungen zu 

 machen gestattet. 



Das Prinzip ist kurz folgendes. Ein in beliebiger Lage in ein 

 homogenes Magnetfeld gebrachtes Ellipsoid hat, wie alle mit der 

 Kugel affinen Körper, die ausgezeichnete Eigenschaft, homogen mag- 

 netisiert zu werden ; vorausgesetzt, dass das ganze Volumen in homo- 

 gener Weise mit magnetischer Substanz erfüllt sei. Solche Körper- 

 formen gestatten daher aus der Kraftwirkung, die sie in einen? 

 Magnetfeld erfahren, einen physikalisch berechtigten Schluss auf den 

 inneren magnetischen Zustand. Die zur Verwendung gekommenen 

 EUipsoide sind, wie wir gesehen haben, nicht sehr langgestreckt. 

 Der Einwand aber, dass bei solchen Körpern die geometrische Form 

 einen grösseren Einfluss auf die Magnetisierung habe als das Material, 

 ist für unsere Messungen nicht berechtigt, da er nur für relativ 

 grosse Permeabilitäten der Substanz gültig ist, für Messungen aber, 

 die, wie die unsrigen, im Gebiet der Sättigung liegen, nicht mehr 

 zutrifft. 



Wird nun ein solches Ellipsoid in ein homogenes Magnetfeld 

 gebracht, so tritt ein Drehmoment auf, welches die Längsachse des-^ 

 EUipsoides mit der Feldrichtung parallel zu richten sucht ; seine 

 Grösse ist: 



D = V(Nk — Nl) I' • sin q? • cos (p, 



wobei Nk und Ni, die Entmagnetisierungskoeffizienten der kurzen 

 resp. langen Achse des EUipsoides, V dessen Volumen und (p den 

 Winkel bedeuten, den die Richtung der Magnetisierung mit der Längs- 

 achse des EUipsoides einschliesst. Dieses Moment wird nun bei 

 konstantem / trotz veränderlichem qo ein Maximum für (p = 45°,. 

 nämlich : 



Haben wir also die Möglichkeit, das Magnetfeld relativ zun? 

 Ellipsoid zu verdrehen, und das auf das letztere ausgeübte Dreh- 

 moment durch den Ausschlag einer mit ihm verbundenen Spiralfeder 

 zu messen, so ist der beobachtete maximale Ausschlag a mit dem 

 Quadrat der Magnetisierungsintensität und einer gewissen Konstanten 

 des Apparates proportional: 



>) P. Weiss; J. de Phys. (4) t. VI. mb. 1907. und P. Weiss .t H. Kamerlingh 

 Onnes; Arch. phys. nat. (4) t. XXX. 1910. 



